138 BÄCKLIN, OM DET GALVANISKA LEDNINGSMOTSTÅNBET. 



Tah. 20. 



1. 



2. 



3. 



4. 



5. 



Legeringens samman- 

 sättning. 



1-7 



timmar. 



7-24 

 timmar. 



24 timmar 



till ^ 

 10 '/j män. 



1 timme 



till 



10 '/2 mån. 



10 proc. Bi + 90 proc. 



Sn 



h6 



0,8 



5,4 



7.8 



20 proc. Bi + 80 proc. 



Sn 



3,9 



2,0 



9,4 



15,3 



30 proc. Bi + 70 proc. 



Sn 



5,9 



2,2 



9,8 



17,9 







5,0 



1,5 



9,8 





40 proc. Bi + 60 proc. 



Sn. 



4,1 



l6 



10,6 



1 16,3 







5,0 



0,7 



10,6 









2,3 



0,2 



10,7 







Sn 



3,3 



1,4 



8,5 



/ 13,2 



50 proc. Bi + 50 proc. 



3,5 



1,5 



8,2 





3,8 



1,4 



8.0 







4,0 



2,3 



6,9 



J 



60 proc. Bi + 40 proc. 



Sn 



4,2 



1,6 



10,6 



16,4 



70 proc Bi + 30 proc. 



Sn 



4,3 



1,6 



11,1 



17,0 



80 proc. Bi + 20 proc. 



Sn 



1,8 



0,2 



-0,7 



1,3 



90 proc. Bi + 10 proc. 



Sn 



2,2 



0,6 



-2,0 



0,8 



Några af värdena i denna tabell, som uttrycka förminsk- 

 ningen efter gjutningen, äro åskådliggjorda i fig. 3, Tafl. XIX. 



Man finner nu först och främst af kol. 5 i denna tabell, 

 att hela den på ungefär lOy^ mån. observerade förminskningen 

 i motståndets värde, utom för de två förut i annat hänseende 

 såsom afvikande omtalade legeringarne 80 proc. Bi + 20 proc. Sn 

 och 90 proc. Bi + 10 proc. Sn, uppgår till rätt stora belopp, 

 hos en legering, 30 proc. Bi + 70 proc. Sn, till nära 18 proc. 

 af värdet 1 timme efter gjutningen. Det torde ej ens vara sä- 

 kert, att ej ännu efter så lång tid motståndet fortfar att märk- 

 bart minskas. Den största af Herr Sundell observerade för- 

 minskningen, 7 procent af det ursprungliga värdet, gälde för 

 legeringen 50 proc. Bi + 50 proc. Sn under en tid af 9 dagar, 

 d. v. s. 216 timmar. Så stor förminskning på denna tid iakt- 



